4 
Heinrich Lüdtke: Über die Eigenschaften 
sind von den von Stenhouse aufgeführten reduzierenden 
Substanzen namentlich die Zuckerarten geworden. So giebt 
z. B. Traubenzucker unter Erwärmen sehr schnell, in der 
Kälte langsam in 6 bis 12 Stunden einen ziemlich glänzen¬ 
den Spiegel, der aber auch weit dunkler ist als ein Aldehyd¬ 
spiegel oder ein Draytonscher Spiegel. Als einen nicht leicht 
zu hebenden Übelstand der Draytonschen Spiegel hebt St. 
hervor, dass sie mit der Zeit, schon nach einigen Wochen, 
rotbraune Eiecken bekommen und dadurch missfarben wer¬ 
den. St. vermutet, dies komme daher, dass wahrscheinlich 
von der Oxydation des Öls herrührende Teilchen mitnieder- 
geschlagen werden und die Veränderung des Silberspiegels 
bewirken. Ob diese Vermutung St.’s richtig ist, erscheint 
mir fraglich, da auch nach anderen Methoden ohne Öl her¬ 
gestellte Spiegel diese Veränderung zeigen, selbst wenn sich 
das Silber nach oben hat absetzen müssen. Zu diesen Män- 
geln des Draytonschen Verfahrens kommt noch, wie Martin 
an einer Stelle sehr richtig bemerkt, hinzu, dass diese Me¬ 
thode grosse Geschicklichkeit des Experimentators voraussetzt. 
Eine andere Methode ist von J. v. Liebig *) angegeben 
worden. 1 g Silbernitrat wird in möglichst wenig ätzender 
Ammoniakflüssigkeit und destilliertem Wasser gelöst, bis man 
20 ccm einer klaren Lösung erhält. Hierzu fügt man 45 ccm 
einer Natronlauge vom spec. Gewicht 1,035 oder Kalilauge 
vom spec. Gewicht 1,050 und bringt den entstehenden 
schwarzen Niederschlag durch Zusatz von Ammoniak zum 
Verschwinden. Die Eliissigkeit wird mit destilliertem Wasser 
auf ein Volumen von 140 — 150 ccm gebracht und tropfen¬ 
weise mit einer Silbernitratlösung versetzt, bis ein starker 
grauer Niederschlag entsteht, den man sich absetzen lässt. 
Von der abgegossenen klaren Lösung mischt man eine 
passende Menge mit 1 * 3 / a0 bis Vs ihres Volumens einer Milch¬ 
zuckerlösung von 1 Teil Milchzucker in 10 Teilen destillierten 
Wassers. Dieses Gemisch ist die Versilberungsflüssigkeit, 
1) J. v. Liebig. Liebigs Ann. 98, p. 132—139; 1857. — Dinglers 
Journal 140, p. 199; 1856. — Pogg. Ann. 101, p. 315—316. Anra. 2, 
1857. Siebe auch H. Vogel. Pogg. Ann. 117, p. 328; 1862 und 
G. Quincke: „Herstellung von Metallspiegeln“, Pogg. Ann. 129, 
p. 54; 1866. 
